.T. M. VAN BEMMELEN. 
Après des calcinations répétées et une dernir're calcinatiou ])lus forte, 
les cavités ont disparu et le poids spécifique, qui était primitivement 
de 1,2 s'est élevé jusqu'à 2,2, le poids spécifique normal de la silice 
amorphe ou opale (anli_ydride silicique). 
Je n'ai pas fait d'expériences de réhydratation et de déshydratation 
avec des gels qui avaient été chauffés plus ou moins longtemps vers 70°. 
Il est probable que cela aurait abaissé le point F jusqu'au dessous de la 
teneur 1 H-0 (28 %). 
6. La déshydratation et la réhydratation du gel préparé au 
moyen de la combinaison. chimique si cl'*'. 
Jusqu'ici mes recherches n'avaient porté que sur Thydrogel de SiO^, 
préparé au moyen d'une solution plus ou moins colloïdale de silicate 
de potassium du commerce; j'ai pensé qu'il était désirable d'examiner 
aussi l'hydrogel dérivé d'une combinaison chimique, telle que Si Cl^. 
Comme j'ai obtenu ainsi un hydrogel fort différent du gel -'Z, , et qui 
indiquait une forte modification, il m'a paru intéressant de rechercher s'il 
se rapprocherait des gels modifiés, dont j'ai parlé plus haut. Pour cette 
recherche je disposais encore d'un gel J^, préparé en 1891, et conservé 
depuis 17 ans. 
Je distinguerai l'hydrogel dérivé de Si Cl'^ par la lettre B. Je l'ai 
obtenu de trois façons, par l'action de l'eau sur Si Cl''. 
a) En laissant tomber goutte à goutte quelques grammes (5 g)de Si Cl''' 
dans de l'eau (50 cm^). Il se séparait ainsi immédiatement une gelée de 
silice, eu flocons épais et denses. Ils furent lavés à grande eau par dé- 
cantation. 
b) En laissant tomber lentement, goutte à goutte. Si Cl^ dans de l'eau 
maintenue froide, par petites portions, attendant chaque fois que le 
liquide fût suffisamment refroidi. Il se sépare immédiatement une cer- 
taine quantité d'hydrogel. Le reste du liquide fut directement décanté 
et mis de côté. Au bout d'un petit nombre d'heures ce reste s'était 
coagulé spontanément en formant une gelée peu consistante. 
c) On voit donc que dans ù une notable quantité de silice était encore 
restée en solution colloïdale, comme sol, après la précipitation momen- 
tanée; au bout de quelque temps il s'était formé un gel c. Ce gel c fut 
écrasé au moyen d'une baguette et agité avec de l'eau; beaucoui) de sol 
